## SINTESIS POLI ASAM LAKTAT BERBOBOT MOLEKUL RENDAH MEMAKAI KATALIS STANNUM
Ricson P. Hutagaol, Lany Nurhayati dan Jessica Analy Fakultas MIPA Universitas Nusa Bangsa, Bogor 1,2)
Jl. K. H. Sholeh Iskandar, Cimanggu, Tanah Sareal-Bogor 16166 email : nusabangsa@unb.ac.id

## ABSTRACT
Synthesis Of Poly Lactic Acid Catalyst To Use Low-molecular-weight Using Stannum Catalyst

## By. Ricson P. Hutagaol, Lany Nurhayati and Jessica Analy
Poly lactic acid is a polyester that can be produced using raw materials of renewable natural resources such as starch and cellulose. These polymers can be degraded by hydrolysis process in the body and excreted within a few months. This polymer is not toxic and has been widely used in medical field such as for implants and medium in drug delivery systems (Drug Delivery System, DDS). Low molecular weight polymers that accelerate the degradation and the increasing concentration of drug detachment, while polymers with high molecular weight have a lower solubility so degraded more slowly. Polymerization process is affected by the solvent used, reaction temperature,  time  of  agitation  and  catalyst  used.  Stanum  (Sn)  is  the  best  catalyst  is  used  to  obtain  polymers  at  relatively  low temperatures. Synthesis is done by mixing the lactic acid with xylene and Stanum as a catalyst. Variation Stanum catalyst used, ie 0%, 1.0%, 2.0%, 3.0%, and 4.0%. Reacted in a reactor at a temperature of 140 ° C for 14 hours. Added chloroform, filtered and added to cold methanol. The precipitate was filtered and washed with cold methanol.  The rst deposits exposed in the air and then heated in an oven  at  80  °  C.  Based  on  the  results  of  the  study,  obtained  the  concentration  of  2%  was  an  optimum  concentration  of  Sn  is  used  to produce 4.55 grams of poly lactic acid of 20 grams of lactic acid with a molecular weight of 23289.83g/mol and the residue Stanum at 175.174 ppm.
Keywords : Poly lactic acid, polikondensasu, catalyst, sanum.

## ABSTRAK
Poli  asam  laktat  merupakan  poliester  yang  dapat  diproduksi  menggunakan  bahan  baku  sumber  daya  alam  terbarukan  seperti pati  dan  selulosa.  Polimer  ini  dapat  terdegradasi  dengan  proses  hidrolisis  dalam  tubuh  dan  terekskresi  dalam  waktu  beberapa  bulan. Polimer ini tidak meracuni tubuh dan telah banyak digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk implan dan medium dalam sistem penyampaian obat ( Drug Delivery System , DDS). Bobot molekul polimer yang rendah mempercepat degradasi dan naiknya konsentrasi lepasan obat, sedangkan polimer dengan bobot molekul tinggi memiliki kelarutan yang lebih rendah sehingga terdegradasi lebih lambat. Proses polimerisasi dipengaruhi oleh pelarut yang digunakan, suhu reaksi, waktu pengocokan dan katalis yang digunakan. Stanum (Sn) merupakan  katalis  yang  paling  baik  digunakan  untuk  mendapatkan  polimer  pada  suhu  yang  relatif  rendah.  Sintesis  dilakukan  dengan mencampur asam laktat dengan xilena dan stanum sebagai katalis. Dilakukan variasi katalis stanum yang digunakan, yaitu    0 % ; 1,0 % ;  2,0  %  ;  3,0  %  ;  dan  4,0  %.  Direaksikan  dalam  reaktor  pada  suhu    140  °C  selama  14  jam.  Ditambahkan  kloroform,  disaring  dan ditambahkan  metanol  dingin.  Endapan  disaring  dan  dicuci  dengan  metanol  dingin.  Sisa  endapan  dianginkan  di  udara  lalu  dipanaskan dalam  oven  pada  suhu  80  °C.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  didapat  konsentrasi  2%  merupakan  konsentrasi  Sn  yang  paling  optimum digunakan untuk menghasilkan 4,55 gram poli asam laktat dari 20 gram asam laktat dengan bobot molekul 23289,83 g/mol dan residu stanum sebesar 175,174 ppm.
Kata kunci : Poli asam laktat, polikondensasu, katalis, stanum.

## PENDAHULUAN
Poli asam laktat nerupakan poliester alifatik yang  dapat  diproduksi  dari  sumber  daya  alam terbarukan  seperti  asam  laktat.  Poli  asam  laktat memiliki  aplikasi  yang  baik  dalam  bidang kesehatan dan industri kemasan (Lee et al , 2005).
Poli  asam  laktat  dapat  didegradasi  dengan degradasi  abiotik,  yaitu  hidrolisis  sederhana  dari ikatan  ester  tanpa  dibutuhkan  enzim  untuk mengkatalisasinya.  Pada  tahap  kedua  proses
degradasi, enzim akan mendegradasi oligomer yang tersisa hingga mineralisasi akhir (Avérous, 2008).
Gambar 1.  Struktur Molekul Poli Asam Laktat
.......................................................................................................................
Polimer ini tidak meracuni tubuh ( biocompatible ) dan telah banyak digunakan dalam bidang  kedokteran  seperti  untuk  implan  dan  media dalam  sistem  penyampaian  obat  ( Drug  Delivery System , DDS) (Avérous, 2008).
Nurhayati (2006) menyatakan bahwa bobot molekul  polimer  yang  rendah  mempercepat degradasi  dan  naiknya  konsentrasi  lepasan  obat, sedangkan  polimer  dengan  bobot  molekul  tinggi mempunyai  kelarutan  yang  lebih  rendah  sehingga proses  degradasi  lebih  lambat.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  bobot  molekul  poli  asam  laktat dalam  proses  pembuatannya,  diantaranya  adalah suhu, katalis, dan waktu polimerisasi (Ajioka et al , 1995).
Proses  polimerisasi  dengan  kondensasi memiliki  kelemahan  yaitu  lamanya  waktu  yang diburtuhkan dalam proses tersebut. Proses polimerisasi dapat dilakukan pada waktu yang lebih singkat  dengan  mengkondisikan  reaktor  dalam keadaan vakum (Proikakis, 2002).
Bobot  molekul  polimer  yang  dihasilkan tergantung  dari  katalis  yang  digunakan.  Senyawa stanum  merupakan  katalis  yang  paling  baik  untuk memproduksi  poli  asam  laktat  dalam  suhu  relatif rendah (130°C) (Ajioka et al , 1995).
Melihat  fungsi  poli  asam  laktat  sebagai DDS,  maka  perlu  dihasilkan  poli  asam  laktat  yang memiliki  bobot  molekul  rendah,  yaitu  sekitar 20000.  Waktu  polimerisasi  yang  lama  dan penggunaan  tekanan  vakum  mengakibatkan  kurang efektifnya  produksi  poli  asam  laktat  dalam  skala industri.  Jenis  dan  konsentrasi  katalis  yang digunakan  akan  mempengaruhi  jumlah  dan  bobot molekul polimer yang dihasilkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh poli asam laktat dengan bobot molekul rendah  agar  dapat  dimanfaatkan  sebagai  medium dalam  sistem  penyampaian  obat  dengan  waktu polimerisasi  lebih  singkat  dan  tekanan  normal. Serta  menentukan  konsentrasi  katalis  yang  tepat, agar residu katalis tidak meracuni tubuh.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan poli  asam  laktat  berbobot  molekul  rendah  yang dapat  diaplikasikan  sebagai medical  grade dengan penambahan  katalis  stanum,  sehingga  waktu  yang diperlukan semakin sedikit.
Poli  asam  laktat  ( polylactic  acid /PLA) memiliki  berbagai  fungsi,  diantaranya  sebagai plastik  biodegradabel  dan  dalam  bidang  medis sebagai  medium  dalam  sistem  penyampaian  obat karena  sifatnya  yang  dapat  didegradasi  oleh  tubuh (Nurhayati, 2006). Poli asam laktat dapat dihasilkan dari  reaksi  polimerisasi  asam  laktat.  Menurut Proikakis et  al (2002),  reaksi  polimerisasi  asam
laktat  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu polimerisasi  langsung  dari  asam  laktat  dan polimerisasi pembukaan rantai dari laktida. Sintesis poli  asam  laktat  melalui  kondensasi  langsung  dari monomer  asam  laktat  diketahui  memberikan  bobot molekul rata-rata kurang dari 1,6 x 10 4 .
Keberadaan  gugus  hidroksil  dan  karboksil pada asam laktat membuat asam laktat dapat diubah secara  langsung  menjadi  poliester  melalui  reaksi polikondensasi  konvensional.  Dalam  reaksi  ini diperlukan  waktu  yang  lama.  Polikondensasi azeotrop merupakan metode untuk memperoleh poli asam  laktat  tanpa  penggunaan chain  extender (Garlotta,  2002).  Polikondensasi  poli  asam  laktat memerlukan  waktu  yang  lama,  yaitu  30-40  jam (Garlotta, 2002). Salah satu cara untuk mengurangi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk polimerisasi adalah  penggunaan  tekanan.  Polimerisasi  langsung poli  asam  laktat  pada  suhu  hingga  180°C  pada keadaan  vakum  menghasilkan  reaksi  yang  cepat (Proikakis,  2002).  Proses  polimerisasi  dipengaruhi oleh  pelarut  yang  digunakan,  suhu  reaksi,  waktu pengocokan dan katalis yang digunakan.
Dalam polimerisasi langsung dengan kondensasi,  asam  L-  laktat  dan  asam  D-laktat terdapat  secara  acak  dalam  polimer,  sedangkan dalam  polimerisasi  dengan  pembukaan  cincin laktida, dua monomer optik aktif ini terdapat secara teratur  dan  berpasangan    (Ajioka et  al ,  1995). Menurut Dutkiewicz et al (2003), suhu polimerisasi tidak  boleh  lebih  dari  140°C,  karena  dalam  suhu lebih tinggi akan terjadi racemization . Recemization adalah  konversi  sebagian  bentuk  dari  suatu enantiomer ke bentuk lainnya.
Menurut  Ajioka et  al (1998),  terdapat beberapa jenis  katalis  yang  dapat  digunakan  dalam polimerisasi poli asam laktat dengan polikondensasi,  seperti  asam  proton,  logam,  logam oksida, logam halida, dan garam asam organik dari logam.  Bobot  molekul  poli  asam  laktat  yang dihasilkan  tergantung  dari  katalis  yang  digunakan. Senyawa  stanum  merupakan  senyawa  yang  paling baik digunakan untuk polimerisasi pada suhu relatif rendah (130°C).
Untuk  mengetahui  jumlah  katalis  yang  digunakan, maka  diperlukan  penelitian  untuk  menentukan jumlah  optimum  katalis  yang  digunakan.  Karena logam  yang  digunakan  sebagai  katalis  berbahaya bagi manusia, maka harus dipastikan jumlah katalis yang  tertinggal  dalam  poli  asam  laktat  setelah proses sintesis.
Hipotesis  dari  penelitian  ini  adalah  reaksi polimerisasi dengan kondensasi dapat menghasilkan  poli  asam  laktat  dengan  bobot molekul  rendah,  jumlah  katalis  yang  digunakan
akan  mempengaruhi  karakteristik  poli  asam  laktat yang dihasilkan.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  dalam  sintesis  ini adalah  asam  laktat  (90%),  xilena,  logam  stanum, kloroform dan metanol.
Alat  yang  digunakan  dalam  sintesis  ini adalah  neraca  analitik, Dean  Stark  Trap (Gambar 4), labu berleher tiga, mantel heater , vacuum pump, filter  unit ,  oven,  kertas  saring  Whatman  No.  40, piala gelas dan gelas ukur.

## Prosedur
Sintesis  dilakukan  dengan  mencampur  20 gram asam laktat dengan 200 ml xilena dan stanum sebagai  katalis.  Dilakukan  variasi  katalis  stanum yang  digunakan,  yaitu  0%(b/b);  1  %  (b/b);  2  % (b/b); 3 % (b/b); dan 4 % (b/b). Direaksikan dalam reaktor, berupa Dean Stark Trap yang dihubungkan dengan  labu  berleher  tiga,  lalu  dipanaskan  pada suhu  140  °C  selama  14  jam  untuk  melepaskan  air. Larutan  yang  tertinggal  dalam  labu  kemudian ditambahkan  300  ml  kloroform  lalu  disaring.  Ke dalam  filtrat ditambahkan  1100  ml  metanol  dingin sedikit  demi  sedikit  sambil  diaduk.  Endapan disaring  dan  dicuci  dengan  metanol  dingin.  Sisa endapan  dikeringudarakan  lalu  dipanaskan  dalam oven  pada  suhu  80  °C  selama  2  jam.  Dilakukan pengujian  untuk  poli  asam  laktat  yang  dihasilkan, meliputi identifikasi dengan FTIR, penentuan bobot molekul dengan penetapan viskositas cara Ostwald, dan penetapan residu katalis stanum dengan AAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Jumlah Poli Asam Laktat yang dihasilkan
Dari sintesis yang dilakukan dengan variasi konsentrasi  stanum  sebagai  katalis,  dihasilkan  poli asam laktat dengan kuantitas ditunjukan pada Tabel 1.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, untuk  konsentrasi  katalis  0%  tidak  didapatkan endapan  poli  asam  laktat.  Pada  akhir  proses  reaksi didapatkan  larutan  yang  berwarna  kekuningan.  Hal ini  disebabkan  asam  laktat  mengalami  pemanasan di atas suhu titik didihnya yaitu 122°C. Sedangkan pada  konsentrasi  katalis  lain,  tidak  didapatkan larutan  yang  berwarna  kekuningan.  Hal  ini disebabkan oleh sebagian asam laktat telah bereaksi
menjadi  poli  asam  laktat  dengan  titik  didih  di  atas asam laktat.
Penggunaan  1%  stanum  dalam  penelitian ini  tidak  menghasilkan  endapan  poli  asam  laktat pada  akhir  reaksi.  Pada  akhir  proses  polimerisasi, diperoleh  larutan  keruh  dengan  adanya  koloid berwarna putih dan di dasar labu terdapat gel kental yang  transparan.  Lee et  al (2005)  menyatakan bahwa  gel  kental  transparan  merupakan  ciri oligomer  poli  asam  laktat.  Saat  dilakukan  filtrasi tidak  didapatkan  endapan  pada  kertas  saring, sehingga filtrat masih keruh. Berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan bahwa  proses  polimerisasi  belum  berlangsung dengan sempurna, dimana hanya terbentuk polimer dengan ukuran dan bobot molekul yang rendah.
Hal-hal  yang  mungkin  menyebabkan  tidak terbentuknya  poli  asam  laktat  pada  konentrasi  1% stanum  sebagai  katalis,  diantaranya  tekanan.  Suhu, dan waktu polimerisasi.
Pada  konsentrasi  katalis  2  %,  didapatkan poli  asam  laktat  yang  paling  optimum.  Setelah proses  polimerisasi  didapatkan  endapan  poli  asam laktat  di  sekeliling  labu  berleher  tiga.  Saat diendapkan  kembali  dengan  penambahan  metanol, terbentuk  endapan  putih  yang  terpisah  dari larutannya  saat  difiltrasi  dengan  kertas  saring Whatman nomor 40.
Poli  asam  laktat  yang  dihasilkan  dari polimerisasi  asam  laktat  dengan  3  %  katalis berjumlah  lebih  sedikit  dari  polimer  yang dihasilkan dengan 2 % katalis. Hal ini menandakan jumlah  katalis  yang  ditambahkan  sudah  terlalu banyak,  sehingga  jumlah  sisi  aktif  katalis  terisi dengan monomer asam laktat semakin banyak. Hal ini  mengakibatkan  monomer  asam  laktat  habis sehingga  saat  sisi  aktif  katalis  akan  mengikat monomer  asam  laktat  yang  lain,  asam  laktat  yang tersedia  dalam  larutan  telah  habis.  Sehingga  hanya akan  dihasilkan  polimer  dengan  bobot  molekul yang rendah.
Saat  digunakan  4  %  katalis  dalam  reaksi polimerisasi, tidak didapatkan poli asam laktat yang terbentuk  dari  reaksi.  Larutan  yang  didapat  sedikit keruh,  tapi  kurang  keruh  dibandingkan  dengan menggunakan  1  %  katalis.  Hal  ini  menandakan katalis yang ditambahkan telah terlalu banyak.

## B.   Identifikasi dengan FTIR
Dari analisis yang telah dilakukan terhadap poli asam laktat hasil sintesis, diketahui bahwa poli asam  laktat  yang  dihasilkan  melalui  sintesis  dan poli  asam  laktat  standar  memiliki  kemiripan  pada
.......................................................................................................................
puncak  spektrum  infra  merah  seperti  ditunjukan pada gambar 2.
1. Puncak pada bilangan gelombang 3000 – 2990 cm -1 yang  disertai  dengan  puncak  pada bilangan  gelombang  1770  -  1750  cm -1
merupakan ciri ikatan asam karboksilat.
2. Puncak pada bilangan gelombang 1770 – 1750 cm -1 ,  merupakan  ciri  ikatan  C=O,  disertai dengan puncak pada bilangan gelombang 1300 - 1000 cm -1 yang merupakan ciri ikatan ester.
3. Puncak pada bilangan gelombang 3000 - 2700 cm -1 merupakan ciri ikatan C-H.
4. Puncak pada bilangan gelombang 1135 – 1125 cm -1 , merupakan ciri ikatan C-O.
Hal  yang  menyebabkan  ketidakmiripan pada  spektrum  IR  dari  poli  asam  laktat  standar dengan  poli  asam  laktat  hasil  sintesis  adalah, preparasi  sampel  yang  berbeda.  Standar  poli  asam laktat  yang  digunakan  tidak  dapat  digerus  dengan KBr  seperti  yang  dilakukan  pada  poli  asam  laktat hasil  sintesis  yang  masih  berbentuk  serbuk, dikarenakan sudah berbentuk bijih plastik.

## C. Penentuan Bobot Molekul dengan Penetapan Viskositas cara Ostwald
Nasiri  (2008)  mengungkapkan  bahwa dengan  menggunakan  pelarut  kloroform  pada  suhu 30°C,  bobot  molekul  rata-rata  poli  asam  laktat dapat  dihitung  menurut  rumus  Mark-Houwink, dengan  metode  yang  dikembangkan  oleh  Schultz Blaske, yaitu :
dimana, Mw  :   Bobot molekul rata-rata a   :   0.777 K   :  0.0131 ml/g k SB :  0.302 c :  konsentrasi dalam g/mL
Berdasarkan  pengukuran  yang  dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut,
a. Konsentrasi  stanum  2  %  :  bobot  molekul  rata- rata sebesar 23289,83 g/mol.
b. Konsentrasi  stanum  3  %  :  bobot  molekul  rata- rata sebesar   7101,96 g/mol.
Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bobot molekul  yang  berbeda  nyata  untuk  konsentrasi stanum  2%  dan  3%.  Hal  ini  diakibatkan  pada  saat jumlah  katalis  meningkat,  maka  sisi  aktif  katalis akan  meningkat.  Hal  ini  menyebabkan  semakin banyak  monomer  asam  laktat  yang  berikatan dengan sisi aktif katalis. Saat monomer asam laktat akan  bereaksi  untuk  membentuk  poli  asam  laktat dengan  rantai  yang  lebih  panjang,  monomer  asam laktat  yang  terdapat  dalam  larutan  sudah  habis. Sehingga  hanya  akan  dihasilkan  polimer  dengan bobot molekul yang rendah.

## D. Kadar  Stanum  dengan  Spektrofotometer Serapan Atom
Dari pengukuran yang telah dilakukan terhadap poli  asam  laktat  hasil  sintesis,  didapatkan  hasil seperti pada Tabel 2.
Residu  katalis  yang  terdapat  dalam  sampel jauh  berkurang  dibandingkan  dengan  jumlah stanum  yang  ditambahkan.  Hal  ini  disebabkan katalis  yang  digunakan  memiliki  perbedaan  sifat yang  cukup  nyata  dengan  poli  asam  laktat.  Poli asam  laktat  memiliki  parameter  kelarutan  (δ) sebesar  10,94,  yang  didapatkan  berdasarkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :
δ = ρ . Σ E
M
dimana, ρ     =   massa jenis polimer Σ E   = molar attraction constant ((cal.cm 3 ) 1/2 /mol)
M     = Bobot molekul unit ulang polimer
Polimer  dapat  larut  dalam  pelarut  yang memiliki perbedaan nilai parameter kelarutan < 2,0. Maka  poli  asam  laktat  akan  larut  dalam  xilena (δ=8,85)  yang  bercampur  dengan  kloroform (δ=9,21). Dengan parameter kelarutan sebesar 9,07 yang  diperoleh  berdasarkan  perhitungan  sebagai berikut,
δ = (δ 1 . X 1 ) + (δ 2 .X 2 )
dimana, δ 1 = parameter kelarutan xilena X 1 = fraksi xilena dalam campuran δ 2 =  parameter kelarutan kloroform X 2 =   fraksi kloroform dalam campuran
Stanum  yang  berbentuk  logam  tidak  larut dalam  pelarut  organik,    sehingga  campuran  dapat dipisahkan  dengan  filtrasi.  Setelah  dipisahkan,  poli asam laktat dalam filtrat dapat diendapkan kembali dengan penambahan metanol dalam jumlah banyak dengan parameter kelarutan sebesar 14,5.
Kelemahan  reaksi  polimerisasi  dengan kondensasi  adalah  residu  katalis  yang  tertinggal dalam  jumlah  yang  cukup  besar.  Residu  katalis dapat  menyebabkan  degradasi  atau  hidrolisis  yang tidak  terkontrol.  Terlebih  pada  penggunaan  poli asam  laktat  sebagai  medium  dalam  sistem penyampaian  obat,  residu  katalis  akan  meracuni tubuh.  Residu  katalis  yang  berlebih  dapat dihilangkan  dengan  penambahan  asam  kuat  seperti asam sulfat (Garlotta, 2002).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Jumlah  stanum  sebagai  katalis  dalam sintesis  poli  asam  laktat  dengan  polikondensasi sangat mempengaruhi jumlah dan karakteristik poli asam  laktat  yang  dihasilkan.  Berdasarkan  hasil penelitian,  didapat  konsentrasi  2%  merupakan konsentrasi stanum yang paling optimum digunakan untuk menghasilkan poli asam laktat sebanyak 4,55 gram  dengan  bobot  molekul  23289,83  g/mol  dan residu katalis sebesar 175,174 ppm.

## B. Saran
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  metode  penghilangan  residu  katalis dalam poli asam laktat yang dihasilkan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi proses polimerisasi juga perlu  diteliti  lebih  lanjut,  antara  lain,  pengaruh waktu, tekanan, jumlah xilena sebagai pelarut yang digunakan  dan  jenis  katalis  lain  yang  dapat menghasilkan  poli  asam  laktat  dengan  jumlah optimum dan karakteristik yang diinginkan.
Tabel 1.  Jumlah Poli Asam Laktat yang Dihasilkan Menurut Variasi Katalis.
Konsentrasi Stanum
(%) Ulangan Jumlah Poli Asam Laktat yang Dihasilkan 0 1 2 3 4 (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) 1 0 0 0 0 4,82 30,12 1,06 6,65 0 0 2 0 0 0 0 4,73 29,56 0,98 6,15 0 0 3 0 0 0 0 4,10 25,62 0,89 5,58 0 0 x 0 0 0 0 4,55 28,44 0,98 6,15 0 0
Tabel 2.  Konsentrasi Stanum (ppm) dalam Poli Asam Laktat Hasil Sintesis.
Sampel ID Ulangan Konsentrasi Stanum (ppm) 2 % 3 % 1 2 3 1 2 3 1 173.4564 175.0100 176.9976 184.0439 188.0886 202.3161 2 172.9856 175.4416 176.9830 183.8032 187.6512 200.1499 x 173.2210 175.2258 176.9903 183.9236 187.8699 201.2330

## DAFTAR PUSTAKA
Ajioka,  M,  K.  Enomoto,  K.  Suzuki,  dan  A. Yamaguchi.  1995.  “Basic  Properties  of Polylactic  Acid  Produced  by  the  Direct Codensation  Polymerization  of  Lactic Acid”  dalam Bulletin  of  The  Chemical Society  of  Japan.  No.8.  Volume  68. Chemical Society of Japan. Tokyo.
Ajioka,  M.  H.  Suizu,  C.  Higuchi,  dan T.  Kashima. 1998.  “Aliphatic  Polyesters  and  Their Copolymers  Synthesized  through  Direct Condensation  Polymerization”  dalam
Polymer  Degradation  and  Stability  vol
59 . Elsevier. Northern, Ireland.
Avérous,  L.  2008.  “Polylactic  Acid  :  Synthesis,

## Properties  and  Applications”  dalam
Monomers,  Polymers  and  Composites from  Renewable  Resources. Elsevier. Northern Ireland.
Dutkiewicz,  S.,  D.  G.  Lapienis,  dan  W.
Tomaszewski. 2003. “Synthesis  of Poly(L(+) Lactic Acid) by Polycondensation  Method  in  Solution” dalam FIBRES  &  TEXTILES  in  Eastern Europe  Vol.  11,  No.4 .  Institute  of Chemical Fibres. Poland.
Garlotta,  D.  2002.  “A  Literature  Review  of Poly(Lactic  Acid)”  dalam Journal  of Polymers  and  The  Environment,  Vol.9. Plenum  Publishing  Company.  Tanpa Kota.
Nasiri, J. 2008. “Mengenal Polylactic Acid (PLA)“ dalam Sentra  Polimer  vol.  27 .  Balai Pengkajian  Teknologi  Polimer-BPPT. Tangerang.
Lee,  M.  W.,  H.  T.  Tan,  M.  Chandrasekaran,  dan
C.P. Ooi. 2005. “Synthesis  and
Characterisation  of  PLLA  by  Melt Condensation  using  Binary  Catalyst
System”  dalam SIMTech Technical Reports Vol.6, No. 3 . Nanyang Technological University. Singapore.
Nurhayati, L. 2006. Aplikasi Mikrosfer Poli (Asam Laktat) sebagai Pengungkung Obat
Selekoksib . IPB. Bogor.